\ti\& MINERAL'*. 



vitesse jusqu'a dix coups par minute, en leur suppo- 

 sant trente pouces de coulee, et jusqu'a douze coups 

 si la coulee n'est que de vingt-quatre ou vingt-cinq 

 pouces. Le regime du feu depend de la conduite du 

 vent, et de tous deux dependent la celerite du travail 

 et la fusion plus ou moins parfaite de la mine : aussi 

 dans un fourneau bieri constritit tout doit-il etre en 

 juste proportion ; la grandeur des soufflets, la largeur 

 de 1'orifice de leurs buses , doivent etre reglees sur la 

 capacite du fourneau : une trop petite quantite d'air 

 feroit languir le feu, une trop grande le rendroit trop 

 vif et devorant ; la fusion de ia mine ne se feroit, dans 

 le premier cas, que Ires lentement et imparfaitement, 

 et . dans le second, la mine n'auroit pas le temps de 

 se liquefier; elle bruleroit en partie, au lieu de se 

 fondre en entier. 



On jugera du resultat de tous ces effets combines 

 par la qualite de la matte ou fonte de fer que Ton ob- 

 tiendra. On pent couler toutes les neuf a dixheures; 

 mais on fera niieux de mettre deux ou trois heures de 

 plus entre chaque coulee : la mine en fusion tombe 

 comine une pluie de feu dans le creuset, ou elle se 

 tient en bain , et se purifie d'autant plus qu'elle y se"- 

 journe plus de temps ; les scories vitriiiees des matie- 

 res etrangeres dont elle etoit melee surnagent le me- 

 tal fondu , et le defendent en meme temps de la trop 

 vive action du feu, qui ne manqueroit pas d'en cal- 

 ciner la surface. Mais com me la quantite de ces sco- 

 ries est toujours tres considerable, etque leur volume 

 boursoufle s'eleveroit a trop de hauteur dans le creu- 

 set , on a soin de iaisser couler et meme de tirer cette 

 mature superfine, qui n'est que du verre impur au- 



